試験方法
項目

HB

試験片

125±5×13±0.5mm
厚さ≦13mm
最小厚及び3mm厚の2種
最小厚が3mm以上又は最大圧が3mm未満の場合は1種で良い角の半径は≦1.3mm

試料数

3枚×2組
5枚×2組
1組み目の1枚のみ不合格の場合、2組目1組み目の1枚のみ不合格の場合、2組目で行い、2組目の全てで行い、2組目の全てが合格の場合が合格の場合は適合とするは適合とする

バー状5枚×2組及びプラーク状3枚×2組
1組み目の1枚のみ不合格の場合、2組目で行い、2組目の全てが合格の場合は適合とする

前処理

23±2℃、50±10%RH、48時間以上着火する端から25±1mmと100±1mmの位置に長軸に対して直角に2本の標線を引く

23±2℃、50±10%RH、48時間以上続けて70±2℃、168時間以上続けて室温デシケータ内に4時間以上

23±2℃、50±10%RH、48時間以上続けて70±2℃、168時間以上続けて室温デシケータ内に4時間以上

試料固定

25mmの標線から最も遠い端で水平にし短軸を45±2°傾ける
試料の下に金網を水平に固定
試料の下端から金網までの距離は10±1mm
金網の先端と試料の先端は同一平面上とする

長軸を垂直にし、上端6mmの位置で固定0.08g以下のワタ100%のものを6mm以下の厚さで約50×50mmに広げて試料の下に置く、試料との距離は300±10mm

長軸を垂直にし、上端6mmの位置で固定
0.08g以下のワタ100%のものを6mm以下の厚さで約50×50mmに広げて試料の下に置く、試料との距離は300±10mm

炎

水の背圧：＜10mm
メタンガス流量：105±5ml
炎高さ：20±1mm（公称50W）
試料から離れた位置で点火すること20mmの黄色い先端の青色炎が生ずるまでガス供給と空気取り入れ口を調節し、その後黄色い先端が消えるまで空気量を増やす

バーナー角度

接炎箇所

接炎時間/回数

V0V1V2125±5×13±0.5mm
厚さ0.025mm～13mm
最小厚及び最大厚の2種角の半径は≦1.3mm
最小厚と最大厚で結果が異なる場合は3.2mm以下刻みの中間厚みの試料を用意して行う

5VA

5VB

バー状：125±5×13±0.5mm
プラーク状：150±5mm×150±.5mm
厚さ≦13mm
最小厚の1種角の半径は≦1.3mm
最小厚さで得られた結果が同じで無い場合はより厚い試料で行う

水の背圧：125±10mm
メタンガス流量：965±30ml
炎高さ：125±10mm（公称500W）
試料から離れた位置で点火すること
炎の高さが125±10mm、内部の青色炎の高さが40±2mmとなるようガス流量を調節（20ルクス以下の明るさで調節する）

垂直
垂直から20±5°傾ける
試料の幅方向に約/秒の速度でナ を近 け、試料下端の縁の中央部分にあてる
試料の端の下端部
試料の下端とバーナーの先端の距離は10±1mm
バーナー管の中心軸は下端部の垂直面
材料が滴下する場合はバーナーを45度傾けバーナーの中心と試料の低部の角と試料の距離10mmを維持する（溶けて垂れた部分は無視する）
炎の先端は試料に触れないようにする
同じにする
但し、滴下物がバーナーの円筒部に落ちるのを防ぐためバーナー試料の6±1mmの深さまであたるようにすを丁度良い位置に引っ込める
る
45°

30±1秒
30秒接炎後直ちにバーナーを遠ざける
1回あてる
但し、30秒以内に燃焼が25mmの標線に達した場合は直ちにバーナーを遠ざける

10±0.5秒
10秒接炎後直ちに約300mm/秒の速度で150mm以上遠ざける
2回あてる（試料の残炎が消滅したら直ちに同速度で再度接炎する）
試料から溶融滴下物があったり形状が変わった場合はバーナーの位置を調節し、接炎中は常に10±1mmの距離を維持する

5±0.5秒5回あてる、5±0.5秒間隔
試料から溶融落下物があったり形状が変わった
場合はバーナーの位置を調節する計測・記録及び判定基準
HB

測定項目

V0V1V2a)1回目の接炎後のバーナーを遠ざけた後（接炎後）の残炎時間a)バーナーを遠ざけた後、25mmの指標か （秒）ら100mmの指標まで炎が到達する時間 を計測する（t1）b)2回目の接炎後のバーナーを遠ざけた後（接炎後）の残炎時間を計測する
b)100mmの指標まで到達しない場合は炎 （秒）が消失するまでの時間を計測し、25mm 及びアフターグロー時間を計測する（t2及びt3）指標からの燃焼した先端の距離を測定 c)試料からの滴下物によるワタの着火d)試料が保持クランプまで燃えたかどうかする〈損傷距離〉

5VA

5VB

バー状試料
a)5回目の接炎後の残炎時間とアフターグロー時
間b)試料からの溶融落下物の有無及びワタの着火
プラーク状試料a)5回目の接炎時に炎が試料を突き抜けて観察されたかどうかb)5回目の接炎後、試料の燃焼・赤熱が停止後焼けて穴が突き抜けて空いたかどうか
バー状試料a)5回目の接炎後の残炎時間とアフターグロー時
間b)試料からの溶融落下物の有無及びワタの着火

記録項目a)炎の先端が25mm及び100mm指標を超えたかb)100mm指標に到達前に燃焼が止まった
場合の損傷距離a)1回目の接炎後の残炎時間（t1）c)炎の先端が100mm指標を超えた場合 b)2回目の接炎後の残炎時間（t2）のc)2回目の接炎後の残炎時間（t2）＋アフターグロー時間（t3）25mm指標から100mm指標d)試料が保持クランプまで燃えたかどうか（75mmスパン)までの燃焼時間e)滴下物でワタを燃やさないd)直線燃焼速度の計算値 Ｖ＝60L／t
V：燃焼速度(mm/秒)、L：損傷距離(mm）
t：燃焼時間(秒)判定基準a)1回目の残炎時間 a)1回目の残炎時間 a)1回目の残炎時間a)バー状試料の5回目が30秒以下が30秒以下が10秒以下b)1組5枚の合計残炎 b)1組5枚の合計残炎 b)1組5枚の合計残炎 のa)バー状試料の5回目残炎時間+アフターa)3.0～13mmの厚さの場合75mmスパン
時間（t1＋t2）が時間（t1＋t2）が時間（t1＋t2）がのグロー時間が60秒以
間250秒以下250秒以下50秒以下
残炎時間+アフターの燃焼速度が40mm／分以下c)2回目の残炎時間 c)2回目の残炎時間 c)2回目の残炎時間 下
グロー時間が60秒以b)3.0mm未満の厚さの場合75mmスパン+アフターグロー時 b)バー状試料の有炎落 下+アフターグロー時+アフターグロー時
下物によりワタを燃や間間間間b)バー状試料の有炎落の燃焼速度が75mm／分以下（t2＋t3)が30秒以下 （t2＋t3)が60秒以下 （t2＋t3)が60秒以下 さない
下物によりワタを燃やc)25mm又は100mm指標に到達前に燃焼 d)クランプ部まで燃え d)クランプ部まで燃え d)クランプ部まで燃え c)プラーク試料の炎のさない
突き抜け無しがない
ないないc)プラーク試料の炎の止まる
e)滴下物でワタを燃 e)滴下物でワタを燃 e)滴下物でワタが燃 （炎を当てた面の反対突き抜け有り側の穴の大きさがえる
やさない
やさない3mm以下）
燃えにくい←－－－－→燃えやすい

プラーク状試料a)5回目の接炎時に炎が試料を突き抜けて観察されたかどうかb)5回目の接炎後、試料の燃焼・赤熱が停止後焼けて穴が突き抜けて空いたかどうか
試料を30秒間冷やした後、炎を当てた面と反対側の穴の大きさを測定